1892.] 



OM NCCxLE METALLERS OXYDATION. 



5 



dannet til sorte Korn, hvoraf en enkelt Analyse viste følgende 

 Sammensætning 1 : 



Jernoxydul . . . 11,4 procent. 



Jernoxyd . . . 80,0 — 



Vand ..... 8,6 — 

 Indvirkningen er altid ledsaget af en eiendommelig Lugt 

 som af brændt Talg. Vaskevandet reagerer svagt alkalisk. 

 Oxydet optager ikke Klor fra Alkalikloridet. 



Dette gjør derimod andre Metaller som f. Ex. Kobber og 

 Bly, hvorved samtidigt Vaskevandet viser sig alkalisk i et til- 

 nærmet Forhold til den optagne Klormængde. 



Kobberet gav under samme Omstændigheder som Jernet et 

 bleggrønt Oxyd af følgende Sammensætning 2 : 



Kobber .... 67,7 procent. 



Vand 12,5 — 



Kulsyre .... 3,4 — 



Klor 6,0 — 



hvilket for Oversigts Skyld nærmest kan skrives med Formelen 



2 CuO 

 8 CuO.H 2 



CuCl 2 



CuO.C0 2 



Vaskevandet indeholdt noget mere Alkali end det, som skulde 

 svare til den optagne Klormængde. 



Dersom Luften meddeles en større Kulsyremængde, saa 

 synes Indvirkningen at foregaa hurtigere, uden at jeg dennegang 

 med absolute Tal kan angive Reaktionshastighedernes Forskjel. 

 En Analyse af et saaledes fremstillet Oxyd gav følgende Resultat 3 : 



1 Jernoxydul er bestemt ved Titrering med Permanganat. Våndet 

 ved Bortglødning, idet det herved optagne Surstof er medregnet. 

 Resten er da Jernoxyd. 



2 Kloret er fældt i den halve Del af en afveiet og i Salpetersyre op- 

 lost Mængde. Den anden Halvpart er inddampet flere Gange med 

 Salpetersyre og bestemt som Oxyd. Kulsyren er absorberet i Na- 

 tronkalkrør. Våndet er bestemt ved Ophedning med Fradrag af 

 Kulsyren. 



3 Analysen er udført som ved foregaaende Analyse. Analyserne er 

 udforte ved Aas kemiske Laboratorium. 



